نحاس أصفر
الانواع

| اسم السبيكة | نسبة الخلط (%)> نحاس | نسبة الخلط (%)> زنك | نسبة الخلط (%)> قصدير | نسبة الخلط (%)> رصاص | اخرى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الذهب الحبشي | 90 | 10 |  |  |  |  |
| البراص الأميرالية | 69 | 30 | 1 |  |  | القصدير يمنع فقدان الزنك في العديد من البيئات. |
| سبيكة ايش | 60.66 | 36.58 | 1.02 |  | 1.74% حديد | مصمم للاستخدام في الخدمات البحرية نظرًا لمقاومته للتآكل والصلابة والمتانة. من التطبيقات المميزة حماية قاع السفن ، لكن الأساليب الحديثة للحماية الكاثودية جعلت استخدامها أقل شيوعًا. مظهره يشبه مظهر الذهب. |
| براص ألومنيوم | 77.5 | 20.5 |  |  | 2% ألومنيوم | يحسن الألومنيوم مقاومة التآكل. يتم استخدامه للمبادل الحراري وأنابيب المكثف. |
| براص الزرنيخ |  |  |  |  | الزرنيخ. في كثير من الأحيان الألومنيوم. | تستخدم لصناديق نيران الغلايات. |
| خرطوشة البراص (C260) | 70 | 30 | — | ≤ 0.07 |  | خصائص جيدة للعمل البارد . تستخدم لحالات الذخيرة والسباكة والأجهزة. |
| براص عام | 63 | 37 |  |  |  | وتسمى أيضًا برشام البراص. رخيصة ومعيارية للعمل البارد. |
| DZR براص |  |  |  |  | الزرنيخ | براص مقاوم للتآكل يحتوي على نسبة قليلة من الزرنيخ. |
| دلتا ميتال | 55 | 41–43 |  |  | 1–3% حديد مع الميزان مكون من معادن أخرى مختلفة. | النسب المستخدمة تجعل المادة أكثر صلابة ومناسبة للصمامات والمحامل. |
| براص ميكانيكي حر (C360) | 61.5 | 35.5 |  | 2.5–3.7 | 0.35% حديد | يُطلق عليه أيضًا براص 360 أو C360. قدرة ميكانيكية عالية. |
| معدن التذهيب | 95 | 5 |  |  |  | أنعم نوع من النحاس الأصفر شائع. يستخدم معدن التذهيب عادة في "سترات" الذخيرة ؛ على سبيل المثال ، الرصاص سترة معدنية كاملة . تقريبا أحمر اللون. |
| براص عالي | 65 | 35 |  |  |  | يتمتع بقوة شد عالية ويستخدم للزنبركات والبراغي والمسامير. |
| براص الرصاص |  |  |  | > 0 |  | نحاس ألفا بيتا مع إضافة الرصاص لتحسين التشغيل الآلي. |
| براص خالي من الرصاص |  |  |  | < 0.25 |  | يحتوي على "لا يزيد عن 0.25 في المائة من محتوى الرصاص الحد الأعلى السابق 4% |
| براص منخفض | 80 | 20 |  |  |  | لون ذهبي فاتح، مطيل للغاية؛ تستخدم للخراطيم المعدنية المرنة ومنفاخ المعدن. |
| براص المنغنيز | 70 | 29 |  |  | 1.3% منغنيز | ستخدم بشكل ملحوظ في صنع عملات الدولار الذهبي في الولايات المتحدة. |
| مونتز ميتال | 60 | 40 |  |  | آثار الحديد | تستخدم كبطانة للقوارب. |
| براص بحري | 59 | 40 | 1 |  |  | يشبه براص الأميرالية. يُعرف أيضًا باسم توبين البرونزي. |
| فضة النيكل | 70–76 | 20–24.5 |  |  | 4–5.5% نيكل | الحلقة الخارجية للعملة المعدنية ثنائية المعدن من رطل واحد واثنين من الجنيه الإسترليني وعملة اليورو الواحد، بالإضافة إلى الجزء المركزي لعملة اليورو اثنين. كانت تُستخدم سابقًا للعملة ذات الجنيه الواحد. |
| ذهب نوردي | 89 | 5 | 1 |  | 5% ألومنيوم | تستخدم في عملات اليورو 10 و 20 و 50 سنتا. |
| أوريكالكوم | 75-80 | 15-20 |  | اثر | كميات ضئيلة من النيكل والحديد | تم تحديده من 39 سبيكة تم العثور عليها من حطام سفينة قديمة في جيلا، صقلية. |
| معدن الأمير | 75 | 25 |  |  |  | نوع من النحاس الأصفر. بسبب لونه الأصفر فإنه يستخدم كتقليد للذهب. يُطلق على السبيكة أيضًا اسم معدن الأمير روبرت، وسميت على اسم الأمير روبرت من نهر الراين. |
| البراص الاحمر، البراص الوردي (C230) | 85 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| تنبك |  | 5–20 |  |  |  | كثيرا ما تستخدم في تطبيقات المجوهرات. |
| سيلكون تنبك | 80 | 16 |  |  | 4% سيلكون | تستخدم كبديل لأجزاء الصلب المصبوب الاستثمارية. |
| براص تونفال |  |  |  | > 0 |  | ويسمى ايضا CW617N او CZ122 او OT58. لا ينصح باستخدامه لمياه البحر لكونه عرضة للتاكل. |
| البراص الاصفر | 67 | 33 |  |  |  | مصطلح أمريكي لبراص الزنك بنسبة 33٪. |